M 2(>7 — 
Les propriétés optiques montrent que la plupart des plages 
lenticulaires doivent être ramenées au type 1 ; elles proviennent 
de la coupe oblique, presque verti¬ 
cale, effectuée dans les cristaux de 
ce type ; parmi ces plages on peut 
en rencontrer de très peu biréfrin- y 
gentes, presque normales à un axe 
optique. 
Type 3 (douteux). — Cristaux 
allongés suivant y (fig. 11), mon¬ 
trant très nettement le clivage g -1 , 
et se terminant par cette face aux 
deux extrémités. Il nous semble 
que cette apparence n’est pas natu- 
relie et qu’elle est due à la prépa- ( 
ration : un cristal était appliqué à 
plat sur le quartz, avec la face li 1 à 
CD 
y 
Fig. ii 
son contact ; la préparation a produit 
la plage centrale non cannelée et a 
fait disparaître les parties supérieure 
et inférieure de la lamelle. — C’est la 
préparation aussi qui a produit le cli¬ 
vage g 1 et qui a fait glisser suivant ce 
plan de clivage les tronçons produits. 
Teintes de polarisation. Les teintes de polarisation sont très 
trompeuses parce que, comme nous le verrons plus loin, les 
cristaux dont nous nous occupons sont excessivement minces et 
n’occupent pas, lorsqu’ils sont à plat, toute l’épaisseur de la 
préparation. Ainsi, dans une lame mince d’épaisseur 6,4 la plus 
haute teinte observée (correspondant à une plage parallèle au 
P. A. O.) est le violet 57,5, ce qui indiquerait une biréfringence 
9 au lieu de 16 ; en réalité cela prouve que la plage de dewalquite 
a une épaisseur de 3 , 6 . 
* 
* * 
Extraction des cristaux de dewalquite par l’acide fluor- 
hydrique. Nous étant assurés que HF 1 étendu de son volume 
